— 564 — 
Salvo dunque ad un aumento permanente dovuto al modo di fabbricazione del 
filo, la resistenza varia colla temperatura nella stessa guisa che col bismuto fuso. 
15. Infine misurai la resistenza a varie temperature, di sbarrette di bismuto 
tagliate da un grosso pezzo, senza fonderle. La tabella XXI dà i risultati di una 
serie di misure. 
IXOXdR 
t b { b 
— 1292 | 4,059 94° 4,032 
SIONI 155 114,5 3,910 
16,5 202 132, 6 n72 
38,5 236 161,5 369 
59, 4 197 200 100 
La curva che si costruirebbe con questi numeri sarebbe simile alla e f. Si avrebbe 
cioè un solo massimo, ed una temperatura vicina a 38°. Il bismuto tagliato da grossi 
pezzi si comporta dunque come quello che sùbì un rapido raffreddamento ed una 
compressione. Probabilmente nell'interno di una grossa massa di bismuto, come in 
una sbarra raffreddata rapidamente, la cristallizzazione sarà incompleta o di diversa 
specie, in causa dell’ostacolo che oppongono le parti esterne all’aumento di volume 
che accompagna la solidificazione del metallo. 
16. La diversa inclinazione che mostrano alle temperature prossime a quella 
di fusione, le curve di resistenza del bismuto più o meno lentamente raffreddato, 
mi fecero sospettare che anche la temperatura di fusione fosse diversa nei varî casi. 
Fech perciò più volte l’esperienza seguente. In un vaso di vetro pieno d’olio col- 
locai un termometro un agitatore, ed un anello metallico orizzontale, al quale erano 
legati molti pezzetti di bismuto. Alcuni di questi pezzetti erano di filo compresso a 
freddo, altri erano sbarrettine cilindriche o prismatiche fuse, due infine erano sbar- 
rettine prismatiche tagliate da un grosso pezzo di bismuto. Alcuni dei fili compressi 
erano quali risultano dall’apparecchio con cui sono fatti; ma altri furono riscaldati 
prima fino quasi a fusione e tosto raffreddati nell’etere. Così pure alcune delle sbarrette 
fuse erano state solidificate e raffreddate lentamente, altre invece rapidamente. 
Riscaldando gradatamente l’olio era facile vedere a qual temperatura fondevano 
i diversi pezzi. 
Colle sbarrettine fuse ebbi risultati non troppo sicuri, benchè sembrasse che 
quelle che erano state raffreddate rapidamente fossero un po’ più pronte a fondersi. 
Ma coi fili il risuitato fu nettissimo. i 
Quelli che avevano subìto il raffreddamento rapido fusero a temperature varia- 
bili da 269°, 6 a 271°. 
Gli altri invece fusero sempre fra 263° e 264°. 
Il bismuto tagliato da un grosso pezzo fuse sempre fra 267° e 268°; le sbar- 
rette fuse fra 265° e 268°. 
Il risultato che danno i fili compressi, conferma l'ipotesi di cambiamenti nella strut- 
tura del bismuto, dipendenti dalle condizioni nelle quali si compie il raffreddamento 
